136 Verhandlungen. Nr. 5 U. 6 



Die extremen Einzelwerte, die beobachtet wurden, waren 610 

 und 800 (j. Es ergibt sich somit für die weitere Berechnung ein 

 Mittelwert für den Normaldruck von 



N = 0-69 kg. 



3. Reibuiigswiiikeluiessung-. 



Der zweite Faktor, der Reibungskoeffizient, wird durch Messung 

 des Reibungswinkels der Probekörper auf der verwendeten Glasunter- 

 lage bestimmt. Er bildet den einzigen veränderlichen, von der 

 untersuchten Mineralart und -fläche abhängigen Faktor 

 bei den Messungen der Schleifarbeit. 



Über die Größe von Reibungskoeffizienten liegen in physikali- 

 schen und technischen Tabellenwerken nur wenige und auf ganz 

 andere Materialien Bezug nehmende Angaben vor. Der Ermittlung 

 derselben mußte daher für den vorliegenden speziellen Zweck tun- 

 lichste Sorgfalt gewidmet werden. Wenn die Versuche hierüber auch 

 noch nicht abgeschlossen sind, so geben doch schon die bisherigen 

 Resultate an den wichtigsten Probestücken der Härteskala eine 

 genügend genaue Grundlage für die Berechnung der Schleifarbeit 

 und zugleich eine Übersicht über den Schwankungsbereich des Rei- 

 bungskoeffizienten zwischen den Schliffflächen sehr härteverschiedeuer 

 Minerale und der sich gleichbleibenden ebenen matten Glasunterlage, 

 auf v/elcher der Abschliff stattfindet. 



Die Ablesungen des Reibungswinkels (p) erfolgten sowohl fin- 

 den Maximalwinkel (Ruhezustand fu) als auch für den Gleitwinkel 

 der gleichmäßigen Abwärtsbewegung (///), welcher den maßgebenden 

 Wert für die Berechnung der Schleifarbeit liefert, und zwar in der 

 Regel nach Ablauf der halben Schleifzeit (4 Minuten) auf der nassen, 

 mit der Beschickung versehenen Schleifscheibe durch allmähliche 

 Schiefstellung derselben bis zur Gleitneigung mit Hilfe des Klino- 

 meters eines geologischen Kompasses auf Zehntelgrade genau. 



Durch oft wiederholte derartige Messungen wurden die in 

 der nachstehenden Tabelle vereinigten Mittelwerte von Mineral- 

 reibungskoeffizienten gewonnen, welche für diese bei mine- 

 ralogischen Untersuchungen bisher kaum beachteten physikalischen 

 Konstanten die ersten verläßlichen Maßzahlen liefern. Jedem der an- 

 gegebenen Mittelwerte für p liegen 6 bis 10, zuweilen noch zahl- 

 reichere Einzelbeobachtungen zugrunde, welche für die in der Tabelle 

 angegebenen 26 Winkelgrößen die Zahl von 270 überschreiten. 



In Bezug auf die Angaben der Tabelle ist noch folgendes zu 

 bemerken. Es kann der Reibungskoeffizient für den bewegten 

 Probekörper {fu) auch aus dem Reibungskoeffizienten für die Ruhe 

 (f E ) berechnet werden, wenn, wie dies bei der hier gleichbleibenden 

 Versuchsanordnung für alle untersuchten Körper der Fall ist, ein kon- 

 stantes Größenverhältnis dieser beiden Koeffizienten vorausgesetzt wird. 



Man sieht in der Tat, daß die an den einzelnen Proben ge- 

 fundenen Werte für f B : fs , welche in der vorletzten Kolumne der 

 Tabelle angegeben sind, ohne Rücksicht auf die Härte des Versuchs- 

 stücks nicht viel um den unten berechneten Durchschnittswert 0*553 



